— 60 
delle maglie rettangolari si presenta come una massa quasi perfettamente oscura. 
I contorni dei tubilli si estinguono perfettamente quando sono paralleli alle sezioni 
principali dei nicol, mentre il loro contenuto presenta il fenomeno di polarizzazione 
per aggregazione. Questa pasta della roccia non contiene magnetite, nè alcun residuo 
appariscente di olivina. Essa deriva dalla serpentinizzazione di un minerale trime- 
trico, che è molto probabilmente la bastite. 
Il minerale lamellare della roccia serpentinosa di Calagrande presenta i seguenti 
caratteri: ha un aspetto metalloideo nella direzione di più facile sfaldatura. Ridotto 
in lamine molto sottili è trasparente ed ha un colore verde cupo. Al cannello non 
fonde, si sfoglia ed assume uno splendore metalloideo. È decomposto parzialmente 
dall’acido cloridrico e totalmente dall’acido solforico. Contiene acqua, silice, ossido 
ferroso, ossido ferrico magnesia. Non contiene calce. Al microscopio si presenta striato 
longitudinalmente e cosparso di minutissimi cristallini ottaedrici di magnetite ammon- 
ticchiati gli uni sugli altri e disposti parallelamente alle striature. La più parte delle 
lamine del minerale, sono attraversate in varie direzioni e saltuariamente da vene 
di serpentino, le quali hanno evidentemente una origine posteriore al minerale lamel- 
lare che esse, come risulta dall’esame di molti tagli fatti in questa roccia, hanno 
dislocato e contorto. Nella luce polarizzata questo minerale si comporta come una 
sostanza trimetrica. La doppia rifrazione è ben marcata; gli assi ottici sono in un 
piano normale alle lamine di più facile sfaldatura, nelle quali si osservano distinta- 
mente i due sistemi di iperboli. 
Il minerale lamellare inchiuso nel serpentino di Calagrande presenta pertanto 
tutti i caratteri chimici della bastite e nessuno dei caratteri ottici osservati contra- 
dice a questa supposizione. Non può confondersi col diallagio per la sua infusibilità, 
per non contenere calce e perchè sulle faccie di più facile sfaldatura osservansi due 
e non una sola figura assiale. Nemmeno può essere scambiato colla enstatite, o colla 
bronzite, perchè contiene acqua, è intaccato dagli acidi ed inoltre per la posizione 
degli assi ottici rispetto alla direzione di più facile sfaldatura. 
Intercalate irregolarmente tra le lamine di bastite trovansi pure delle lamine di 
anfibolo riconoscibili per le direzioni della loro sfaldatura e per il dicroismo hen 
marcato. Molto probabilmente deriva dall’anfibolo l’allumina riscontrata nell’analisi 
chimica di questa roccia. 
Nelle sezioni che ho esaminate, l’apatite si presenta in cristallini a contorni ben 
netti; in alcuni di essi vedesi penetrata la materia serpentinosa. In questi cristalli 
trovansi molte cavità di forma irregolare contenenti liquidi con libelle mobili. Vi 
sono pure delle granulazioni esilissime di magnetite. 
La magnetite contenuta nella roccia ammonta a circa il 18 per cento in peso. 
Essa contiene del ferro titanato; infatti, quantunque finamente polverizzata, non si 
scioglie completamente nell’acido cloridrico. Il residuo insolubile, fuso con bisolfato 
potassico, forma per l'aggiunta di molta acqua una soluzione che colla ebollizione 
prolungata depone dell’acido titanico. 
Due determinazioni del peso specifico diedero questi risultati: 
Con grammi 11,205 di roccia 2,992 a + 19° 
» » VE >» » II 5 = dp 
